68 
schwach übersättigt. Die Flüssigkeit wurde zu einer dicklichen 
Konsistenz abgedampft, während von Zeit zu Zeit eine kleine 
Menge von chlorsaurem Kali hinzugefügt wurde, so dass dieses 
Salz beständig im Ueberschuss vorhanden war, um die Chlor- 
wasserstoftsäure zu zerstören. Nach Wiederauflösung in Wasser 
wurde die Thonerde durch kohlensaures Ammoniak gefällt; sie 
war vollkommen frei von Chromoxyd Die Chromsäure wurde 
nach bekannten Methoden bestimmt. Eine nach dieser Methode 
ausgeführte Analyse gab folgendes Resultat: 
Genommen. Erhalten. 
Thonerde 43,22 43,56 
Chromoxyd 56,78 56,21 
100,00. 99,77. 
Eine n eue Methode zur Bestimmung der Alkalien 
in den Mineralien theilt L. Smith 1 ) mit. 
Das Aufschlüssen der Mineralien nach dem neuen Verfahren 
besteht im Erhitzen des Minerals mit einem Gemisch von kohlen- 
saurem Kalk und Flussspath. Nach den Proben, die Vf. mit ihm 
angestellt, empfiehlt sich dasselbe vor allen übrigen Methoden, 
namentlich der Aufschliessung mittelst kohlensaurer Barylerde, 
entschieden; denn man braucht nicht eine so hohe Temperatur, 
keine so feine Vertheilung und innige Mengung und nicht so 
lange Zeit zum Erhitzen. Den kohlensauren Kalk muss man sich 
selbst darstellen, damit man seiner Reinheit gewiss ist, und dies 
geschieht durch Auflösen von Marmor in Salzsäure, Behandeln 
der Lösung mit Kalkmilch und Fällen des etwas alkalischen Fil- 
trats mit kohlensaurem Ammoniak. Das hinlänglich fein zer- 
riebene Mineral wird in einem glatten Porcellanmörser mit einem 
gleichen Gewichtstheil Flussspath und 4-5 Mal so viel kohlen- 
saurem Kalk innigst gemischt, das Gemenge in einen geräumigen 
Platintiegel eingetragen und dieser dann in einen Thontiegel in 
einem Windofen oder über einer J a ckson’schen Lampe mit 
Blasbalg zur hellen Rothgluth erhitzt. So wurde z. B. 1 Grm. 
Zirkon, nachdem er im Diamantmörser verkleinert war, 15 Mi- 
nuten im Achatmörser zerrieben, in kurzer Zeit, (% - 1 Stunde) 
X J Sil lim. Amer. Journ. , Vol. 15, p. 234 und Erdmann’s 
Journ., 1853. ßd. 59, H. 2 u. 3. 
